add PUNA ir a IIA AIR A A A 
ae AA dl IAN 
CERES TIPA A MEAR A AR do Y BS a bLA £ 
ia he PAN ada PA 
y vá N E » cd +] 
110 Estudio químico de la 
Tratados por 30 c. e. de disolución conteniendo 
0.30 gs de bicloruro de cobre. 
En meses. 
Sin otral sal. | Con adición | Con adición 
de 0.272 gs. |de5 gs. desul- 
desal marina. | fato de cobre 
de 0.5140 de sulfo- y 25 gs. de 
arseniuro de plata sal marina. 
se cloruró dela pla- 
ta contenida en él. 3 10 % e 3 
De 0.ga166 de sulfo- 
antimoniuro se 
cloruró. 2 51 % 47 % 47 % 
En vista de estos resultados dicen los Sres. Malaguti y 
Durocher “” que: aun en presencia de la sal marina la cloru- 
ración del sulfuro de plata por el bicloruro de cobre es muy 
lenta, y es más lenta todavía la del sulfoarseniuro y sulfoan- 
timoniuro de plata por la acción del mismo agente clorurante, 
Para estudiar la acción del bicloruro de cobre sobre los 
minerales argentíferos procedí yo en gran escala: ensalmoran- 
do “tortas” que se repasaban diariamente sin “incorporarlas” 
en sels días; pasado este tiempo se agregaba el mercurio co- 
rrespondiente, y pude convencerme por la “tentadura” y el 
ensaye de residuos de que casi nada de plata se clorura por 
la acción del cloruro de sodio y del bicloruro de cobre al obrar 
sobre el mineral argentífero durante seis días. 
Experimentando Sonneschmidt * el “beneficio del curtir,” 
que consiste en: “preparar los minerales primero con sal y 
magistral, y no echarles el azogue hasta que la pinta platera 
se halla dispuesta de poder unirse de una vez con aquel me- 
tal,” llegó á la siguiente conclusión: “que no obstante la pre- 
paración hecha con sal y magistral no podía salir la plata, á 
menos que después de agregar el azogue no se le agregase 
también de nuevo una porción de magistral. ” 
(1) L. c. p. 624 y 625. 
(2) Sonneschmidt. Tratado de Amalgamación en México. México, 1804, pags. 118 
y 119. 
